Der gegenwärtige Stand d. Forschungen auf d. Gebiete d. Metallographie. 19 



in der Figur, daß das Homogenfeld der Silberschmelze nur bis zu 47 At «/o 

 Mangan reicht und auf der anderen Seite das Homogenfeld der Mangan- 

 schmelze nur bis zu 6 oder 7 At "/o Silber. ZAvischen beiden liegt ein Ge- 

 biet, wo wir Geraische zweier aneinander gesättigten Schmelzen haben. xVuf 

 der Figur ist auch erkennbar, daß die beiden Sättigungsgrenzen mit stei- 

 gender Temperatur sich mehr aufeinander zu bewegen, und es ist nicht un- 

 wahrscheinlich, daß l)ei genügend hohen Temperaturen diese Kurven sich 

 zu einem kontinuierlichen Kurvenzuge vereinigen, oberhalb dessen voU- 

 kommene Mischarbeit der 



Schmelzen besteht. Solche ^'^•^• 



Temperaturen sind bei diesem 

 Metallpaare nicht erreicht, 

 aber wir kennen andere Sy- 

 steme, wo in der Tat die voll- 

 ständige Schließung der Kurve 

 bei höheren Temperaturen 

 experimenteU nachge\nesen 

 werden konnte. An der rech- 

 ten Seite des Bildes gewahren 

 wir das Homogenfeld der 

 festen Lösungen von Mangan, 

 welches bis zu etwa 4 At "/o 

 Silber reicht. Das Homogen- 

 feld der festen Lösungen von 

 Mangan in Silber ist so eng, 

 daß es in einem einzigen ver- 

 tikalen Strich zusammenfließt. 

 Solche Fälle sind in der Me- 

 tallographie nicht selten. Denn 

 es kommt oft vor, daß die 

 Ausdehnung eines Homogen- 

 feldes nur nach Zehiitelpro- 

 zenten zählt, in welchem Falle 

 sie in diesen Zustandsdiagram- 

 men im vorliegenden Maßstab 



nicht zur Geltung kommen kann. In den Zustandsdiagrammen bemerken wir 

 hier zwei horizontale nonvariante Gleichgewichte bei 1 160" und 955". Auf der 

 oberen Horizontale spaltet sich die manganreiche Schmelze bei der xVbkühlung 

 in silberhaltige Mangankrystalle und eine mangauhaltige Schmelze. Auf der 

 zweiten haben wir ein Gleichgewicht zwischen der Schmelze, SilberkrystaUen 

 und den silberhaltigen Mangankrystallen. Da die Zusammensetzung sowohl 

 der Schmelze wie der Krystalle bei diesem Gleichgewichte praktisch reines 

 Silber darstellt, so ist hier ein Unterschied der Zusammensetzung dieser 

 l)eiden Phasen nicht erkennbar, was ebenfalls ein häufig auftretender Fall 

 ist, ohne daß damit die allgemeinen Gesetzmäßigkeiten gestört würden. 



Zustandsdiagramm der Silber-Mangan-Liegierungen. 



